230 Gesammtsitzung 



Die Ursache des Zerfallens und Graiiwerdens kann auch 

 nicht, wie schon bei B. bemerkt, ausschliesslich in hohen Kälte- 

 graden gesucht werden; denn was auch der Grund bei dem Frei- 

 berger Zinn gewiesen sein mag, grosse Kälte war es gewiss nicht. 



Schon vor 30 Jahren machte 0. Er d mann auf eine ganz ähn- 

 liche Veränderung alter Orgelpfeifen aufmerksam^), welche 4 p. C. 

 Blei enthielten, und äusserte die Vermuthung, dass die vielfachen 

 Schwingungen, denen das Metall im Laufe der Zeit unterworfen, 

 die Ursache sein könnte, indem er dabei an analoge Änderungen 

 in der Struktur des Schmiedeeisens erinnerte. 



Ich fand das V. G. einer solchen Legirung =. 1 ^?)bh und, 

 nachdem sie in einer Kältemischung gelegen, 7,388, also unver- 

 ändert. 



Vor kurzem beschrieb Trechmann Krystalle von den Corn- 

 waller Zinnhütten^), welche ein V. G. = 6,5 haben und zwei- 

 gliedrig sind. Er hält sie für eine neue Form des Zinns und 

 behauptet, sie beständen aus fast reinem Zinn. Allein ihr Verhal- 

 ten in der Hitze und vor dem Löthrohr sprechen dagegen und 

 lassen der Vermuthung Raum, dass sie eine Wolframlegirung seien. 



Zink. 



Das Zink ist weder spröde, wie Antimon und Wismuth, noch 

 geschmeidig, wie Zinn und Blei, und der Grund ist wohl seine in 

 der Regel deutlich entwickelte blättrige Krystallstruktur. Aber es 

 ist besonders dadurch merkwürdig, dass es bei T. zwischen 100° 

 und 150° viel geschmeidiger ist, weshalb beim Walzen von Zink- 

 blech solche höhere T. zur Anwendung kommt. 



Abgesehen hiervon ist aber die Art des Schmelzens und der 

 Abkühlung von merklichem Einfluss auf die Geschmeidigkeit und 

 andere Eigenschaften des Zinks. 



Mentzel beobachtete, dass Zink, in starker Hitze geschmolzen, 

 immer spröde ist, dass aber wenn man dem flüssigen vor dem 

 Ausgiessen festes hinzufügt, die T. also auf 400 — 430° erniedrigt, 

 das Metall dehnbar und weicher ist. 



1) J. f. pr. Chem. 52, 428 (1851). 



2) The Min. Mag. Decbr. 1879. II 



